BIHANG TILL K. SV. VET.-AKAD. HANDL. BAND 9. N:0 1. 259 



De silikat-mineraler, som först krystalliscrcr ud i relativt 

 basiske smeltemasser, bestaaende af SiOo, AUOj, CaO, MgO, 

 MnO og FeO, med lidt, men ikke meget Fc^Og, ZnO, NajO, 

 KjO, BaO o. s. v., tilhörer '), ifölge vore vmdersögelser, an- 

 tagelig beständig en af de to store mineral-grupper, som spiller 

 en saa stairkt fremtraedendc rolle i de basiske slagger, neralig 

 olivin-gruppen paa den ene side og melilith-skapolith-gruppen-) 

 paa den anden. — Leddene i den sidstneevnte karakteriseres 

 som bokjendt ved CaO (Na^O) og Al^Og, medens olivin-mine- 

 ralerne förer MgO, MnO og FeO, kun i underordnet grad CaO; 

 heraf fremgaar, at vi paa forhaand maa vente at antraffe olivin 

 i de relativt MgO-, j\InO- og FeO-rige smeltemasser, derimod 

 de tetragonale mineraler i de relativt CaO-rige og samtidig 

 ALO,-förende slao^aer. De i det fores^aaende omhandlede under- 

 sögelser godtgjör, endog med en ganske paafaldende regelmaes- 

 sighed, at det forbolder sig paa den maade som nys formodet. 



Vi skal begynde med at stille op mod hinanden de CaO- 

 rigeste af vore olivin-slagger (o: slagger, hvor olivin er det 

 mineral, som har krystalliseret ud först eller alene) paa den 

 ene side mod de CaO-fattigste og omvendt MgO-, MnO-, FeO- 

 rigeste tetragonal-slagger paa den anden. 



De CaO-rigeste af vore olivin-slagger^) holder: 

 Xo. 81. 26.75 %*) CaO mod I8.10 % MgO, 4.46 f»MnO, 0.45 f» FeO. 



'O Naar AljOj-gehalten ikke er altfor höj, og naar vi ikke tager hensyn 



til glimmer. 

 -) Til denne medregnes ogsaa det nye, tetragonale, CaO-rige og AljOj- 



fattige, nogonlunde SiOo-rige mineral (pag I2(> — 135). 

 ■') Forelöbig tager vi her ikke hensyn til olivin-slag no. 26, med kun 



0.7S % AI2O3, desuden lidt Fe^Oj. 

 ') Med 0.6a % KjO, 0.4i % Na^O. 

 ^) Denne slag förer ca. V % spinel, hvorved dog forholdet mellem CaO 



og RO ikke forrykkes i mrerkbar grad. 

 '') Med 0.20 % K^O', 0.T2 % Na^O. 



